ANÁLISIS MICROGRÁFICO DE LOS ACERO AL CARBONO 231 



Sorbí la y Trooslila. — Estos son los constituyentes que Asmond 

 ha dedicado á Sorby y Troost. Ambos son carburados y están ca- 

 racterizados por las coloraciones de que rápidamente se cubren por 

 el ataque y el bruñido-ataque. Estos colores, que varían con la 

 profundidad del ataque, del amarillo al pardo, al azul y al negro, 

 no son producidos por una ligera patina de carbono, depositada 

 por el ataque, como se había creído en un principio; si así fuese, 

 los colores serían los del recocido que son los que poseen los cuer- 

 pos en láminas delgadas; estas coloraciones provienen probable- 

 mente de la descomposición de la luz que incide sobre los ligeros 

 relieves aislados por el ataque. 



La sorbita y la troostita no son especies definidas: establecen una 

 transición insensible entre la perlita y la marlensita ; no es nece- 

 sario buscar en estos dos nombres una significación más absoluta 

 que la que se presta ordinariamente á los siete colores del espectro. 

 Se reconocerá pues la sorbita y la troostita, mucho más por su si- 

 tuación topográfica que por su aspecto; la sorbita, perlita más ó 

 menos transformada será la vecina inmediata de ésta; la troostita, 

 martensita más ó menos alterada, se hallará junto á ella. Hemos 

 visto que la perlita caracteriza los aceros enfriados lentamente ó 

 recocidos por encima del punto de recalescencia, como la marten- 

 sita distingue á los aceros templados en agua fría; pero entre 

 tratamientos tan extremos existe una gran cantidad de intermedia- 

 rios, y muy rara vez se hallan en los productos industriales estos 

 dos constituyentes solos; frecuentemente van acompañados de pro- 

 ductos de su alteración más ó menos profunda, de sorbita ó 

 troostita. 



Es así como se explica que domina la sorbita, cuando el temple 

 se hace en el aire y la troostita cuando se opera en aceite; y que 

 ambas se encuentren, estableciendo una transición entre la perlita 

 y la hardenita, como consecuencia de un temple efectuado en la 

 zona de los puntos críticos. Con un aumento de 1000 diámetros las 

 laminillas de cementita se destacan sobre un fondo de perlita casi 

 completamente transformada en sorbita; observando con 2000 

 diámetros, se encuentra hasta cierto punto en la sorbita, la estruc- 

 tura lanular de la perlita alterada ; pero gracias al movimiento de 

 difusión del carbono que se nota ya en un entriamienlo algo rápi- 

 do, las laminillas poseen una carburación casi igual y por consi- 

 guiente, no pueden distinguirse por un ataque. 



Resumiendo, diremos : que la perlita aparece como una estruc- 



